Absorptionsspektren von farblosen und gefärbten Gläsern. 293 



Absorption erstreckt sich schwach ansteigend von E bis gegen G und wird im Ultraviolett sehr stark. Mit 

 steigendem Bleigehalt der Glasmasse werden unter sonst gleichen Umständen die Eisenoxydgläser dunkler 

 gelb und der Absorptionsstreifen wird von Blau weiter gegen Grün verschoben, indem die Bleigläser eine 

 stärkere Absorption für die brechbareren Strahlen aufweisen. 



14. Gelbes „Holzglas« oder Kohleglas, s. Taf. II, Fig. 8, durch Eintauchen von Holzstäben in 

 bleifreie Glasflüsse erhalten, ist weniger feurig gelb als Silberglas, sondern zeigt stets einen bräun- 

 lichen Ton. Sie besitzen ein hohes Absorptionsvermögen für Ultraviolett und Violett und übertreffen in 

 dieser Beziehung weit das Silberglas. Dagegen absorbirt „Holzglas« merklich weniger Blau und steht 



/. Goldrubin, roth. 



Kupferoxydul, roth. 



3. Kupferoxyd, Glassatz .1, blaugrün. 



/. Kupferoxyd, Glassatz Ü, grün. 



5. Chromoxyd, Glassatz A, grün. 



')'. Chrumsaurcs Kali, Glassatz A, gelb. 6. 



7. Chrumsaurcs Kali, Glassatz V, gelb. / 



S. Chromsaures Kupferoxyd, Glassatz .1, 'V 

 blaugrün. 



!>. Kobaltglas A, blau. '■'■ 



lo. Nickelglas D, braungelb. 



//. Mangan, Glassatz li. violett. 



12. Mangan, Glassatz D, violett. 



Tafel 1. 



nie 



p Q 



hierin hinter dem Silberglas zurück (vergl. die Absorptionscurven Taf. II, Fig. 3 und 8). Die gebräuchlich- 

 sten Gelbscheiben für photographische Dunkelkammern sind derartige Holzgläser. Wir bemerken, das^ 

 Combinationen von je einer orangegelben Silberüberfangglasscheibe mit einer Holzglasscheibe bei photo- 

 graphischen Processen einen besseren Schutz gewähren, als gleichartige Doppelscheiben einer Glasart, 

 denn Silber- und Holzglas ergänzen sich bezüglich der Absorption im Hellblau und Ultraviolett. 



lö. Röthliches Selenglas, s. Taf. II, Fig. 9, zeigt eine schwach rosenrothe Färbung. Es wurde 

 von Herrn Reich in seiner Glasfabrik durch Eintragen von elementarem Selen in bleifreie Glasllüsse her- 



